- 45 — 



titre de correspondant de la ville de Paris, écrivit à 

 M. l'ingénieur en chef Boreux, pour lui demander 

 s'il ne serait pas possible de connaître la composition 

 de la pierre de Caen, au point de vue spécial de sa 

 teneur en fer. Sur la prière de M. Boreux, j'entrepris 

 une série d'analyses qui me conduisirent aux résul- 

 tats suivants : 



Teneur en fer. 



Pierre d'Allemagne, échantillon n° 1. . 1,22% 



Id., id. n°2. . 2,77 



Id., id. nos. . 1,88 



Pierre de Quilly, banc d'albûtre . . . 1,00 



M., bancdelèbe. . . . 1,32 



Id., banc de crazelier . . 1,00 



Tout en faisant ces analyses, je m'étais demandé 

 quel intérêt pratique elles pouvaient bien présenter: 

 j'ai eu dernièrement la mot de l'énigme. M. de 

 Liebhaber a bien voulu m'adresser une longue lettre 

 pour m'expliquer que certaines pierres, portées à 

 une température de 300° environ, sont susceptibles 

 de changer de couleur, et que le phénomène paraît 

 en relation avec la proportion de fer contenue. Le 

 procédé employé consiste à faire flotter la pierre sur 

 un bain de plomb fondu (ce métal fond à 335°), en 

 ayant soin d'y maintenir un excès de plomb solide, 

 et à continuer l'opération assez longtemps pour que 

 la coloration se propage jusqu'à la partie supérieure 

 du bloc. L'action est assez rapide dans la partie im- 

 médiatement en contact avec le plomb ; elle va en 

 décroissant de rapidité à mesure qu'il s'agit d'at- 

 teindre des couches plus éloignées. 



